362 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



c'esl-à-dire celle d'un tronc de cône de 28 millimèlres de hauteur avec ba=îes de 16 et 

 8 millimètres de diamètre respectivement. La petite base est reliée à une partie cylin- 

 drique de même diamètre et de 10 millimètres de long. La limite d'élasticité, déterminée 

 par la position après rupture de la limite du dépolissage sur la surface tronconique polie, 

 a varié de i3''s à lô"-" par millimètre carré. La courbe enregistrée des déformations- 

 charges donne un palier notable à 16'", 5. La charge de rupture, rapportée à la section 

 initiale, égale 27''^, 8. La contraction sur section rom])ue atteint 85 pour 100. 



Compression. — Deux éprouveltes ont clé prélevées dans le même cristal préala- 

 blement recuit au rouge cerise clair (environ 800°) et taillées sous forme de prismes. 

 On a trouvé, la direction de LelTort étant parallèle à un axe, 



Quaternaire. Ternaire. 



Limite d'élasticité i3'>s,9 i7''s,o 



Ecrasement pour 100 par kilogi-ainme 



au-dessus de la limite d'élasticité. . . o''", .34 o''b, 29 



La limite d'élasticité est marquée sur la courbe enregistrée des déformations-charges 

 par un point nettement angulaire. 



Dureté. — La dureté a été mesurée jjar la nu'lhode de Biinell. adaptation indu- 

 strielle de la théorie de Hertz et des essais de M. Auerbacli. Celte méthode consiste à 

 appuyer sur une face polie, sous une pression donnée, une bille sphérique de rayon 

 connu et à prendre le diamètre de l'empreinte avec un microscope inuni d'un micro- 

 rtièlre oculaire. Dans nos expériences, la pression était de i4o''s et le diamètre de la 

 bille en acier trempé de .5""". 



Nous avons trouvé, pour le diamètre des empreintes, en millimètre^ : 



Métal recuit. 

 Au rouge très sombre (oSo"). . . 

 Au rouge cerise clair (800°). . . 



Chaque chifl're représente la mojenne de quatre empreintes mesurées suivant 

 deux diamètres rectangulaires. 



Les empreintes sur faces crislallograj)liiques ne sont pas exactement circulaires 

 cjmme sur les métaux à grain fin. Elles ont ime tendance à prendre un contour octo- 

 gonal sur les faces/; et b\ hexagonal sur la face «' et ces contours ne sont pas toujours 

 très nets. Il résulte de là une petite inceititude sur les mesures et, comme les diffé- 

 rences constatées sur faces difl'érentes ne dépassent pas beaucoup les limites des 

 erreurs expérimentales, on peut se demander si elles sont certaines. Nous croyons 

 cependant qu'il n'y a pas doute, parce que les deux séries sont concordantes entre 

 elles et avec les essais de compression et aussi parce que les résultats sont d'accord 

 avec les lois établies pour d'autres cristaux; on sait que les faces de clivage sont des 

 faces de dureté minimum. 



Flexion. — Trois barrettes ont été découpées, chacune dans un çiistal unii|ne, aux 

 dimensions de 10™"' x 8'"'" x 2.5""" à 3o'"™. 

 • Deux de ces barrettes avaient leur axe longitudinal parallèle à un axe quaternaire du 



